(755) 
relativement sèche, une déviation de 86 degrés, et l'humidité de la pièce 
n'était guère que 41 degrés de l’hygromètre à cheveu. On pourra, du reste, 
suivre ces variations dans le tableau que nous donnons plus loin, Les 
pierres plus dures subissent moins facilement les variations de l'humidité 
atmosphérique; mais, comme les bois durs, elles peuvent acquérir une 
trés-grande quantité d'humidité qu’il est très-difficile de leur faire perdre, 
et qui, étant disparue, est, pour certaines d’entre elles, trés-difficile à être 
reprise. Parmi ces dernières pierres, lune des plus curieuses est une cer- 
taine espèce de silex qu’on trouve par bandes très-étroites (de 3 à 5 centi- 
mètres) dans quelques carrières des environs de Caen. Cette pierre, exces- 
sivement dure, a une conductibilité qui peut être comparée à celle d’un 
liquide conducteur, et sa résistance, sur une longueur de 10 centimètres, 
atteint tout au plus 16 kilomètres de fil télégraphique. Un échantillon de 
cette pierre de 1 centimètre environ d'épaisseur, ayant été passé une pre- 
mière fois à l’étuve pendant dix heures, a eu sa conductibilité réduite par 
la chaleur au point de ne fournir, étant encore chaud, que 16 degrés de 
déviation; mais, au bout de deux heures, cette déviation était devenue 
90 degrés, et elle n’a fait qu'’augmenter encore, si bien qu'au bout de 
quelques jours il fallait établir une dérivation entre les bouts du fil du gal- 
vanomètre pour obtenir des déviations appréciables. Un nouveau passage 
de six heures à l’étuve a réduit à 12 degrés cette conductibilité, qui est re- 
venue à. 90 degrés le lendemain pour augmenter encore. Cette pierre est, 
du reste, très-exceptionnelle, et les silex en général ont une conductibilité 
moindre. Le silex noir, à l’état de galet, est le plus conducteur, et c’est le 
silex blond ou rouge qui l’est le moins. J'ai formé avec le premier un hy- 
gromètre dont j’indique les variations dans le tableau qui suit cette Note. 
Deux échantillons des derniers m'ont donné, l’un (qui était une pierre à 
fusil depuis longtemps au sec) 20 degrés au premier moment et 13 degrés 
au bout de dix minutes; l’autre 5o degrés au premier moment. Ces divers 
échantillons passés à l’étuve pendant douze heures ont donné, le premier 
7 degrés, le second 2°, 5; mais, exposés à l'air humide, ils n’ont pu jamais 
reprendre leur conductibilité première. Ainsi la pierre à fusil n’a pu four- 
nir plus de 9 degrés de déviation et le second silex plus de 6 à 8 degrés. 
Les marbres et les grès tiennent le milieu entre les pierres dures et les 
Pierres tendres pour les variations de conductibilité, et ce sont les schistes, 
Particulièrement les schistes durs des pierres à repasser, qui donnent la 
moindre conductibilité parmi les minéraux poreux. 
» Les minerais métalliques ont une conductibilité propre qui varie sui- 
